( 634 ) 

 ainsi, sur place, un oxyde métallique pouvant compléter l'affinage du fer 

 et faciliter alors l'aciération en éliminant les corps étrangers. 



» En résumé, les faits consignés dans ce travail conduisent aux conclu- 

 sions suivantes : 



» 1° J'avais établi jusqu'à présent la constitution de l'acier, en démontrant 

 que ce corps contient toujours de l'azote que l'on retrouve dans la matière 

 insoluble dans les acides, ou que l'on dégage par l'hydrogène; j'avais éta- 

 bli que l'acier se forme facilement sous des influences azotantes, et que 

 l'aciération dépend de la proportion d'azote que l'on donne au métal, mais 

 je n'avais pas encore démontré qu'on désacière l'acier et qu'on le fait retour- 

 ner à l'état de fer en le désazotant par l'hydrogène : c'est cette démonstra- 

 tion analytique quej'ai placée en tète de ce Mémoire. 



» 2° Pour répondre aux partisans de l'ancienne théorie de l'aciération 

 qui ne comprennent pas que le fer puisse s'azoter dans des caisses qui ne 

 conliennent en apparence que du carbone, j'ai prouvé que, dans les caisses 

 de cémentation, le fer pouvait emprunter l'azolp non-seulement aux pro- 

 duits gazeux qui circulent dans les appareils, mais aussi au charbon qui est 

 toujours azoté. 



>i 3° L'influence incontestable de tous les composés organiques azotés 

 dans l'aciération vient confirmer ma théorie : j'ai obtenu des charbons 

 azotes très-actifs en azotant préalablement des corps organiques ternaires 

 comme le sucre. 



). 4° Dans la cémentation, l'azote n'agit pas seulement chimiquement en 

 se combinant au carbone et en formant une sorte de composé cyanure qui 

 parait être l'élément essentiel de l'acier: il exerce encore une action méca- 

 nique, il devient un agent de carburation; l'azoture de fer en excès est ré- 

 duit par le gaz carburé; il se produit là un véritable phénomène desubstitution; 

 l'azote fait donc la navette, il s'est d'abord combiné au fer pour céder en- 

 suite sa place au carbone en rendant le métal poreux : c'est ainsi que l'on 

 peut expliquer la pénétration du fer par le carbone et la formation des 

 ampoules qui caractérisent l'acier de cémentation. 



» 5^ Dans la formation de l'acier par l'affinage de la fonte, l'azotation 

 se produit au moment où le fer prend nature ; l'azote peut être fourni par 

 la fonte, par les gaz de la combustion et même par l'air atmosphérique. 



» 6° J'ai démontré que la qualité de l'acier ne dépend pas de la nature 

 chimique de tel minerai appartenant à quelques localités privilégiées; elle 

 repose uniquement sur la pureté du fer et des fontes que l'on emploie : les 

 fabricants français pourront donc, en épurant leurs produits, obtenir des 



